ifiQS ArADKMIE DES SCIEN'CES. 



éclatante, au lieu do prcseiilei' la coloration grisâtre ou gris noirâtre des lanières 

 d'Urena. 



» Et un examen plus minutieux ne fait que confirmer cette première im{)resslon. 

 Tandis que les fibres élémentaires d'Urcna sont courtes (2™", 3 à 3"'"' ), celles de 

 lombiro (jue nous avons mesurées avaient entre i'"" et 5"°', et, la plupart du temps, 

 de 2<^"',5 à 3"", 5. 



» Par l'action successive de la solution iodo-iodurée et de l'acide sulfurique, elles 

 prennent une coloration bleue très nette, quoiqu'un peu plus pâle que celle du 

 chanvre. Du reste, lorsque la solution iodée est faible, le bleuissement est plus lent 

 que chez le chanvre; on n'obtient encore qu'une coloration bleu violet ou bleu mauve 

 alors que le chanvre est déjà bleu. Dans les mêmes conditions, l'abaca (dont les fibres 

 bleuissent également par le réactif iodo-sulfurique fort) acquiert une teinte d'un 

 mauve plus prononcé. 



» Le sulfate d'aniline, d'autre part, ne donnant même pas à la filasse de lombiro 

 la légère coloration jaune superficielle qu'il communique au chanvre, on voit que nous 

 avons une filasse nettement cellulosique, qui cepeutlant se dissout beaucoup moins faci- 

 lement que le chanvre dans le réactif de Schweizer. 



M La largeur totale des fibres est, en général, quelle que soit leur longueur, de 

 o'"™,oi75 ; et le diamètre du canal correspond au cinquième, à peu près, soit o™"', oo35. 



» Quant aux filaments fibreux, leur diamètre varie de o'"™,ioo à o"'", 180; et ils 

 semblent ordinairement formés par la réunion, au même niveau, de 25à 3o fibres élé- 

 mentaires. C'est ce qu'indique déjà la dissociation de quelques-uns de ces filaments 

 examinés au microscope, et c'est ce que confirme l'examen de la section transversale 

 des rameaux de la plante. 



M Sur cette coupe, en elTet, les faisceaux fibreux, qu'on trouve localisés dans le 

 péricycle comme le laissait pressentir la nature cellulosique des membranes, sont 

 visibles sous forme d'îlots très rapprochés, disposés sur un seul rang; et chacun com- 

 prend : dans les rameaux de 4°"" de diamètre, 25 à 3o fibres constituant un groupe- 

 ment de o'"'", 120 de diamètre moyen; et, dans les rameaux de i"™ de diamètre, une 

 quarantaine de ces fibres, constituant un faisceau de o'""',20o environ. 



» La grosseur un peu moindre que nous avons indiquée plus haut pour les brins de 

 filasse s'explique évidemment par la dessiccation qu'ils ont subie après l'extraction. 



» Pour nous rendre compte maintenant de la résistance de cette filasse lombiro, 

 comparée à celles du chanvre d'Italie et de V Urena lobata de Madagascar, nous avons 

 fait fabriquer par un même ouvrier, à la main, avec ces trois textiles des ficelles à 

 deux fils, de même grosseur (a™"" de diamètre). 



D Pour une même longueur de i",90, ces ficelles se sont rompues sous les charges 

 moyennes suivantes : chanvre d'Italie, 4o^°j lombiro, 18'^s; filasse d^Urena, i4''°. 



» Ce sont des résultats analogues que nous avons obtenus en répétant les expé- 

 riences précédentes avec de simples fils de caret de 2""", 5 de diamètre, car ces fils se 

 sont rompus sous les poids de : i9''s,5oo pour le chan\re d'Italie, io''s,3oo pour la 

 filasse de lombiro, G''c, 800 pour la filasse d' Urena. 



» Ajoutons que, au peignâge, 210S de la filasse telle que nous l'avons reçue ont 

 laissé sur le peigne 928 d'étoupe, soit 4-^ pour 100 environ. Avec la filasse dé pi-e- 

 mière qualité, restée dans la main de l'ouvrier, il a été fait i5"' de corde à 3 fils de 



